182 



Durch die grosse Freundlichkeit der Firma Zeiss 

 in Jena wurde es mir möglich, über eine vollkommen 

 klare Linse aus geschmolzenem Quarz zu verfügen. Diese 

 lieferte folgende Resultate: 



Masse des Quarzstückes 13 g 40-4, 6 mg 

 Volum bei 0° 6 ml 0885 



Spez. Gewicht bei 0° 2,2016 



Umwandlungstemperatur. 



Über die Umwandlung des kristallinischen Quarzes in 

 den geschmolzenen Zustand liegen nur unvollständige Be- 

 obachtungen vor. Sowohl die optischen Eigenschaften als 

 die Ausdehnung und das spez. Gewicht der beiden Mo- 

 difikationen der Kieselsäure lassen vermuten, dass der 

 Übergang kein stetiger ist. Beim Erwärmen von kry- 

 stallinischem Quarz zerspringen grössere Stücke bei der 

 Botglut. Doch kann man bei vorsichtiger Erwärmung 

 kleinere Quarzplatten auf viel höhere Temperaturen er- 

 hitzen, ohne dass sie zerfallen oder die Krystallstruktur 

 verlieren. 



Eine 8 mm dicke Quarzplatte, welche in polari- 

 siertem Licht verschiedene Makel zeigte, wurde in einem 

 Ofen der Porzellanfabrik in Sèvres längere Zeit auf 

 1300° erhitzt. Sie zerfiel dabei in grössere Stücke, 

 welche optisch untersucht, genau dieselbe Struktur 

 zeigten wie zuvor. Die vor dem Zerfallen beobachteten 

 scharfen Bänder der Platte blieben ebenfalls unverändert. 



Die Herren Mallard und Lechatelier, r ) welche die 

 optischen Eigenschaften des Quarzes bei höheren Tem- 

 peraturen untersuchten, fanden, dass dieselben bei 570" 

 eine plötzliche Änderung erleiden, unterhalb und ober- 

 halb dieser Temperatur aber nur stetige Änderungen 



i) Annales de C&im. et de Phys. 7me S. t. VI. 92; 1895. 



